Einzelne  Mineralien. 
-403- 
der  Entstellung,  der  Verf.  von  vornherein  entgegen  ist,  richtig,  dann 
müsste  der  Goldklumpen  einen  zwiebelartig  schalenförmigen  Bau  besitzen, 
der  bei  geeigneter  Behandlung  wohl  zum  Vorschein  kommen  würde.  Dies 
ist  aber  niemals  auch  nur  in  Spuren  der  Fall,  die  Untersuchung  liess,  den 
Ansichten  des  Verf.  entsprechend,  einen  ganz  anderen  Bau  erkennen,  und 
zwar  erwiesen  sich  alle  Klumpen  als  durchaus  mehr  oder  weniger  deutlich 
krystallisirt  und  aus  einzelnen  verworren  durcheinander  liegenden  Körnern 
bestehend,  die  z.  Th.  erhebliche  Dimensionen  und  auch  nicht  selten  regel- 
mässige Begrenzung  zeigen.  Der  Bau  wird  mit  dem  der  Meteoreisenmassen 
verglichen,  wo  aber  die  Form  der  Individuen  eine  andere  ist.  Die  Unter- 
suchung wurde  so  geführt,  dass  polirte  Durchschnitte  durch  natürliche 
Klumpen  (nuggets)  und  umgeschmolzene  Barren  (ingots)  durch  Chlorwasser, 
Königswasser,  Cyankaliumlösung  oder  eine  Mischung  von  Chlornatrium  mit 
Salpetersäure  geätzt  wurden;  namentlich  das  letztgenannte  Ätzmittel 
erwies  sich  als  vortheilhaft.  Die  so  erhaltenen  Atzflächen ,  auf  denen 
gleich  anfangs  der  sogen.  Metallmoiree  auftrat  und  die  den  erwähnten 
Bau  sehr  deutlich  erkennen  lassen,  wurden  sodann  auf  den  Tafeln  dar- 
gestellt ;  es  ist  auch  möglich,  die  entstandenen  Atzfiguren  direct  auf  Papier 
abzudrucken.  Einige  Klumpen  zeigen  auch  Hohlräume  im  Innern  und 
Einschlüsse  von  Quarz,  Eisenhydroxyd  und  einer  thonigen  Masse,  von  denen 
häufig  an  der  abgerollten  Oberfläche  keine  Spur  sichtbar  war,  da  bei  der 
Abrollung  eine  feine  Schicht  des  zähen  Goldes  über  die  ganze  Oberfläche 
nnd  auch  über  diese  Unreinigkeiten  ausgebreitet  wurde.  Manche  Nuggets 
blähten  sich  beim  starken  Erhitzen  mit  dem  Bunsenbrenner  an  einzelnen 
Stellen  auf  und  die  Blasen  platzten  mit  Geräusch ,  z.  Th.  unter  Fort- 
schleudern von  Goldpartikelchen.  Dies  konnte  die  Folge  des  Entweichens 
von  stark  gespannten  Gasen  sein,  die  unter  Druck  von  dem  Gold  ein- 
geschlossen werden;  eine  darauf  gerichtete  Untersuchung  hat  aber  nur 
wenig  Gas  nachweisen  können.  Die  untersuchten  Goldklumpen  stammen 
von  verschiedenen  australischen  Fundorten.  Der  schwerste  derselben  von 
Coalgardie,  West- Australien,  dessen  äussere  Form  auch  abgebildet  ist,  wog 
9,940  g  Troy  oder  309,16  g  und  enthielt  89,00  Au  und  10,5  Ag.  Einige 
andere  zeigten  bei  der  Untersuchung  in  der  Münze  folgende  Zusammen- 
setzung : 
Orange,  N.  S.  Wales  
93,45 
Au; 
6,00  Ag. 
.  98,09 
V 
1,00  „ 
Adelong,  N.  S.  Wales  
92,75 
n 
6,50  „ 
.   .  87,95 
53 
11,50  „ 
Wellington,  N.  S.  Wales  .... 
.   .  93,35 
V 
6,00  „ 
Peak  Hill  
97,90 
n 
1,00  „ 
Parkes,  N.  S.  Wales  
92,65 
n 
Alle  diese  Klumpen  werden  an  der 
Hand  der 
wohl 
gelungenen  Ab- 
bildungen  bezüglich  Form,  Grösse,  grösstem  Durchschnitt  etc.  einzeln  ein- 
gehend beschrieben;  darauf  sei  hiemit  verwiesen. 
Platin.  Ein  36  g  schwerer  Platinklumpen  (G.  =  15,87),  mit 
Königswasser  geätzt,  erwies  sich  als  viel  ausgesprochener  körnig  wie  das 
aa* 
